( 492 ) 



§ 2. Ortho-Nitro-Aceetanilide. 



C 6 H 4 (N0 2 ) . N H.COCH 3 ; smeltpuTit: 87£° C. 



(2) (I) 



"T' 



Fig. 1. 



Deze verbinding is wegens hare groote oplosbaarheid in de meeste 

 oplosmiddelen zeer bezwaarlijk in goed gekristalliseerde!! vorm Ie 

 verkrijgen. 



Het best gelukt 't nog uit verdunden aethylalkohol bij uiterst lang- 

 zame verdamping. De stof kristalliseert dan in lichtgele, papierdunne 

 plaatjes, met gestrekt zeshoekigen omtrek; de kristallen zijn zeer 

 doorzichtig en geven scherpe signaalbeelden. 



De symmetrie is monoklièn-prismatisch ; de assenverhouding werd, 

 bij de hier geadopteerde keuze der vlakken-symbolen, berekend op: 

 U:I):C = 0,8935:1:1,9198 



^=r83°51 / . 



Waargenomen vormen: ,<?={101j, sterk vóórheerschend en scherpe 

 reflexen leverend; r = \101\, veel smaller, doch goed spiegelend ; 

 c = {001\, smaller dan r; q = \011\, eveneens smal, doch goed 

 reflekteerend. De habitus is afgeplat volgens {ÏOlj, met aanzienlijke 

 strekking volgens de b-as. 



De volgende hoekwaarden werden bepaald : 



Gemeten : Berekend : 



c:g = (001):(011) = -62°21 / 

 q : s = (01 1) : (101) = * 80°57' — 



c : r = (001) : (101) = * 60° 4' — 



r:s= (101) : (101) = 49°45' 49°45 / 



s : c = (ÏOT) : (001) == 70°11' 70°U' 



Eene duidelijke splijt baarheid werd niet gevonden. 

 In de orthodiagonaalzóne is de uitdoovingsrichting overal lood- 

 recht op cle richting der 6-as georiënteerd. Op |Ï01j is geen merk- 

 baar dichroïsme waar te nemen. 



De optische eigenschappen der stof in kon vergent gepolariseerd 

 licht zijn zeer merkwajirdig. 



